Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Wöchentliche Berichte 



über die 



Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften. 



XXVI. Jahrg. 



5. Oktober 1911. 



Nr. 40. 



Alterungs- und Uinwandlungsstudien 



an H e u s 1 e r scheu ferromagnetisierbaren 



Aluminium-Mangaubronzeu, insbesondere an 



Schmiedeproben. 



Von Privatdozent Dr. E. Take, Marburg i. H. 



(Originalmitteilung '). 



Die Heu sler sehen Aluminium -Manganbronzen, 

 über deren Eigenschaften in dieser Zeitschrift bereits 

 früher an drei Stellen 2 ) referiert wurde, sind bekannt- 

 lich nach dem Guß direkt ferromagnetisierbar, indessen 

 im allgemeinen nur äußerst schwach. Herr Heusler 

 fand, daß die stark ferromagnetiseben Eigenschaften 

 erst durch „künstliche Alterung", d. h. kürzeres oder 

 längeres Erhitzen auf höhere Temperaturen zutage 

 treten. Er selbst sagt hierüber folgendes s ) : 



„Die Proben — ■ die aluminiumärmeren mehr als 

 die aluminiumreichen — befinden sich nach dem Guß 

 in einem Zustande labilen Gleichgewichtes. Erwärmen 

 auf etwa 110° bewirkt eine künstliche Alterung und 

 den Übergang in die stabile, dem Maximum der Mag- 

 netisierung entsprechende Modifikation." 



Hieraus ergibt sich ohne weiteres die fundamen- 

 tale Bedeutung, welche der künstlichen Alterung bei 

 sämtlichen physikalischen Untersuchungen an 

 Heuslersehen Legierungen zukommt. In dieser Er- 

 kenntnis hat zunächst Herr Heusler sowohl allein 



') Die vorliegenden Versuche wurden im Physi- 

 kalischen Institut zu Marburg von Januar 1909 bis An- 

 fang Mai 1910 ausgeführt. Vorläufige Mitteilung der 

 Versuchsresultate in den Verhandl. d. Deutschen Physikal. 

 Gps. 12, S. 1059—1084, 1910. Ausführliche Publikation 

 unter obigem Titel in den Abhandlungen der Kgl. Gesell- 

 schaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathem.-physik. 

 Klasse. Neue Folge. Bd. 8, 2. Mit 16 Figuren im Text. 

 127 S. 1911. 



! ) Vgl. E. Haupt, 21, S. 69-71, 1906; E. Take, 22, 

 S. 209— 211 und 221—223, 1907 und P. Asteroth, 23, 

 S. 249— 250, 1908. 



;i ) Über die ferroinagnetischen Eigenschaften von 

 Legierungen unmaguetischer Metalle. Von Fr. Heusler 

 und — unter Mitwirkung von F. Richarz — von 

 W. Starck und E. Haupt, Schriften d. Gesellsch. z. Bef. 

 d. ges. Naturw. zu Marburg (5) 13, S. 237 — 300, 1904, 

 Marburg. Auch als besondere Schrift in N. G. Elwerts 

 Wrlag erschienen. Vgl. ferner die vorläufige Mitteilung 

 in den Verhandl. d. Deutsch. Physik. Gesellsch. 5, S. 219 

 — 232, 12. Juni 1903, sowie den Auszug in der Naturw. 

 Rdsch. 21, S. 69— 71, 1906. Der experimentelle Teil kam 

 auch in der Inaug.-Diss. von E. Haupt, Marburg 1904, 

 ganz zum Abdruck. — Siehe auch Fr. Heusler, Wallach- 

 Festschrift S. 467— 477, Göttingen 1909. 



wie auch in Gemeinschaft mit Herrn E. Haupt zahl- 

 reiche Alterungsversuche an seinen Legierungen aus- 

 geführt und dabei wichtige Aufschlüsse über die 

 starke Abhängigkeit der magnetischen Eigenschaften 

 von der thermischen Vorgeschichte erhalten. Er gab 

 an, daß für die „Überführung in den magnetischen 

 Zustand" ein bestimmtes „Optimum" der Alterungs- 

 temperatur existieren müsse und daß „als Resultat 

 jahrelanger Arbeit die unerwartet niedrige Temperatur 

 des siedenden Toluols (110°) als die zur künstlichen 

 Alterung von Mangan-Aluminiumkupfer geeignete sich 

 erwiesen" habe. Bei dieser Temperatur belief sich 

 die Dauer der Alterung auf zwei Tage, also rund 

 etwa 50 Stunden. 



Bei Gelegenheit späterer Versuche Herrn Heuslers 

 mit den Herren Asteroth 1 ) und Preusser 2 ) wurde 

 allerdings die Alterungstemperatur von 110° nicht 

 immer beibehalten, sondern im allgemeinen eine Tem- 

 peratur von 140° gewählt; es kamen sogar auch höhere 

 Temperaturen bis 212° in Anwendung; hierbei verlief 

 dann der Alterungsprozeß wesentlich schneller. Herr 

 Heusler empfahl indessen stets, mit der Alterungs- 

 temperatur nicht zu hoch zu gehen, und auf jeden 

 Fall mindestens etwa 30° unterhalb des magnetischen 

 Umwandlungspunktes der Ausgangsmodifikation zu 

 bleiben. 



Außer diesen von Herrn Heusler selbst und seinen 

 Marburger Mitarbeitern gemachten Erfahrungen über 

 die Alterung der Aluminium -Manganbronzen liegen 

 bisher von anderer Seite sozusagen gar keine Mit- 

 teilungen vor. Die einzigen zusammenhängenden Alte- 

 rungsmessungen stammen noch von Herrn Gumlich; 

 er veröffentlichte 3 ) unter anderem eine größere Alte- 

 rungsreihe, welche sich auf ein und dieselbe Probe 

 bezieht, und bei welcher im allgemeinen die Alterungs- 

 temperatur von 110° beibehalten wurde. Zum ersten 

 Male wird hier die Abhängigkeit der Magnetisierung 

 (150 Gauß) von der Alterungs d au er für eine be- 

 stimmte Alterungstemperatur zahlenmäßig an- 

 gegeben, während bei allen früheren und auch späteren 

 Publikationen in dieser Hinsicht gar keine quantita- 

 tiven Angaben gemacht wurden. 



Wir sehen also, daß über die künstliche Alterung 

 der Aluminium-Manganbrouzen bisher nur sehr wenig 



') P. Asteroth, I.e., Diss. Marburg 1907, ferner Ver- 

 handl. d. Deutsch. Physik. Ges. 10, 21—32, 1908. 

 2 ) W. Preusser: Diss. Marburg 1908. 

 8 ) E. Gumlich: Ann. d. Phys. (4) 16, 535—550, 1905. 



